457 
Oligoklas (wie in jenen von Blansko, Chanlonnay, Utrecht) sey, d. h. wie 
in der Lava vom Atna, von Stromboli und in der neueren des Hekla. 
Egermen: künstliche Darstellung krystallisirter Mine- 
ralien (Ann, de Chim. XXII, 213 ect... Sämmtliche künstlichen Minera- 
lien, wovon die Rede, wurden auf nachfolgende Weise erhalten. Nachdem 
jeder der zur Verbindung erforderlichen Stoffe, desgleichen die geschmol- 
zene und gepulverte Bor-Säure tür sich abgewogen worden, mengte man 
sie innig und brachte das Pulver auf Platin-Blech in eine Schale mit 
flachem Boden von unglasirtem Porzellan, die im Verhältniss zum Durch- 
messer geringe Tiefe hatte. Die Schale kam in eine Kapsel von Zäment, 
wie solche beim Porzellan-Brennen dienen, jedoch von kleinerem Durch- 
messer. Diese Kapsel hatte an einer Seite einen Ausschnitt, um der 
Atmosphäre des Ofens leichtern Zutritt zu gestatten und auf solche 
Art die Entwickelung der Dämpfe der Bor-Säure zu begünstigen. Es ver- 
blieben dieselben im Porzellan-Ofen zu Sevres während eines ganzen 
Brandes. 
1. Rother Spinell. Aus einer Mischung von Thonerde 6,00 
Gran, Talkerde 3,00, geschmolzener Borsäure 6,00 und grünem Chromoxyd 
0,10 bis 0,15 Gran erhalten. Nach dem Brennen zeigte sich eine rosen- 
rothe Masse mit einzelnen Flächen, gleichseitige Dreiecke darstellend. Vom 
Platin-Blech entfernt liess die Masse auf ihrer Unterseite schr kleine 
aber wohl ausgebildete entkantete Oktaeder wahrnehmen. Die Eigen- 
schwere dieser mit grosser Leichtigkeit Glas ritzenden Masse war — 
3,548 bei 22°. Ergebniss der Analyse: 
Thonerd . .».. . ..719 
Chromoxyd ... 2..." 12 
Talkerdet td. daumen ir 27 
entsprechend der Formel: Al, O, MgO, 
wodurch die vollkommenste Übereinstimmung der künstlich dargestellten 
Kıystalle mit dem natürlichen rothen Spinell dargethan ist. 
2. Blauer Spinell. Wird statt Chromoxyd eine sehr geringe 
Menge Kobalt- Oxydul angewendet, so erhält man Krystalle von blauer 
Farbe. Die Mischung fand nach folgendem Verhältnisse statt: 
1. IL“ "II. 
Thonerde . „ . 5,00 6,50 6,00 
Talkerde. . . . 23,40 2,50 3,00 
Kobalt-Oxydul. . 0,20 0,10 0,04 
Borsäure. . . . 4,70 5,00 6,00 
Eine Analyse der erhaltenen oktaedrischen Krystalle ergab: 
